( i'i6 ) 

 bliés (i) quelque temps après dans le Joiinml de la Société chimique de 

 Berlin. 



» Ces expériences ont été faites au laboratoire de M. Berthelot. » 



ANALYSE CHIMIQUE. — Analyse du platine natif magnétique de Nischi^e- 

 Tacjilsk {Oural). Note de M. Teubeil, présentée par M. Daubrée. 



« Un échantillon de platine magnétique de Niscbne-Tagilsk a donné à 

 l'analyse la composition suivante : 



Platine avec traces d'iridium 8r ,02 



Osmiure d'iridium et nii'tatix du platine insolubles dans l'eau 



régale 3 , 33 



Argent traces 



Cuivre . 3 , 1 4 



Fer 8,18 



Nickel 0,^5 



( Cr^O'... 1,75 I 



Fer chromé J Fe O. . . . 1,01 > 3, i3 



( A1=0'... 0,37 ) 



Silice o , 1 3 



Alumine, magnésie et fer à l'état de silicates traces 



» Le platine magnétique traité par l'eau régale laisse un résidu insoluble 

 composé d'osmiure triiidium, de fer chromé et d'un silicate. Ce silicate a 

 été séparé du résidu par ime attaque à la potasse fondue, qui laisse intacts 

 l'osmiure d'iridium et le fer chromé : une dernière attaque du résidu par 

 un mélange de nitre et de potasse a servi à séparer et à doser les éléments du 

 fer chrome. 



» La présence du nickel dans les minerais de platine n'a pas encore été 

 signalée, et la proportion relativement considérable qui se trouve dans le 

 platine magnétique de Nischne-Tagilsk est un fait intéressant. » 



M. Daubrée, en présentant la Note de M. Terreil, ajoute les observations 

 suivantes, relativement à la présence du nickel dans le platine natif: 



« Il est digne de remarque que les météorites présentent plusieurs traits 

 de ressemblance avec le platine natif, bien que ce métal, non plus que 

 ceux qui l'accompagnent, et aucim des métaux dits précieux, n'aient jamais 



(i) Bcrichtc (ter dfiitschen chcniischen GescUscInift, t. VIII, p. loSq. 



